Likbisch: Über Silberaritimonide. 367 



seitigen Druck verzerrte pyramidale Kristalle seien. Aber weder diese 

 Kristalle noch die feinkörnigen Aggregate wurden analysiert. 



Hervorzuheben ist noch die Beobachtung von Sandberger, daß 

 großblättriges Antimonsilber von Wolfach einen schaligen Aufbau zeigt 

 und von gediegenem Silber in sehr feinkörnigen Aggregaten umhüllt 

 wird. Eine solche Schale vom spez. Gew. 9.95 fand Petersen zu- 

 sammengesetzt aus 76.65 Prozent Silberund 23.06 Prozent Antimon. 

 Es hat also hier eine Anreicherung und Ausscheidung von Silber statt- 

 gefunden. 



II. 



G. T. Hevcock und F. H. Nevili.e' haben 1897 in einer Unter- 

 .suchung über vollständige Erstarrungskurven binärer Legierungen von 

 Silber oder Kupfer mit anderen Metallen die Temperaturen ermittelt, 

 bei denen gemischtti Schmelzen von Silber und Antimon zu kristalli- 

 sieren beginnen. Sie fanden, daß dabei nur eine einzige Verbin- 

 dung AgjSb entsteht; aus einer Schmelze, deren Konzentration 25 

 Atomprozenten Antimon entspricht, kristallisiert sie bei 560°. Das 

 eutektische Gemenge dieser Verbindung und des Antimon enthält 

 etwa 41.5 Atomprozente Antimon; die Bildungstemperatur liegt bei 

 etwa 485°. 



Eine wesentliche Ergänzung erfuhr das Konzentrations-Temperatur- 

 Diagramm der Silber- Antimon-Legierungen durch den von G. J. Pe- 

 TRENKO" geführten Nachweis, daß aus den silberreichsten Schmelzen 

 mit 100 — 85 Gewichtsprozenten Silber Mischkristalle entstehen. 

 Die Zusammensetzung der gesättigten Mischkristalle entspricht sehr 

 nahe der Formel Ag^Sb mit 15.6 Prozent Antimon. Die Existenz der 

 Verbindung AgjSb hat Petrenko durch Beobachtung der Dauer der 

 Kristallisation in dem von AgjSb und Sb gebildeten System bestätigt. 

 Kurze Zeit vorher hatte auch E. Maey^ aus der Bestimmung des spe- 

 zifischen Volumens von fünf Silber-Antimon-Legierungen das Vorhanden- 

 sein dieser Verbindung abgeleitet. 



III. 



Um die Kristallform der Mischkristalle zu ermitteln, wurden 

 Schmelzen von geeigneter Konzentration möglichst langsam abgekühlt. 

 In einer Schmelze mit 90 Gewichtsprozenten Silber begann die Bil- 



' C. T. Heycock and F. H. Nkville, Phil. Trans. R. Soc. London. Ser. A. 189- 

 25; 1897. 



^ G. J. Petrenko, Zeitsclir. f. anorg. Chem. 50, 139; 1906. 

 ' E. Maey, Zeitsclir. f. phys. Chem. 50, 200; 1904. 



